RISULTATI SPERIMENTALI SD CAVI »I ACCIAIO E DI CANAPA 



MEMORIA 



DEL SOCIO 



CAMILLO GUIDI 



CON UNA TAVOLA 



Approvata nell'adunanza del 14 Giugno 1908. 



I risultati sperimentali che formano oggetto della presente Nota furono originati 

 dall'invito rivoltomi dalla On. Direzione Generale d'Artiglieria ed Armamenti della 

 R. Marina Italiana di proporre per un nuovo capitolato d'appalto di cavi metallici 

 quelle modificazioni alle antiche prescrizioni ( 1 ), che fossero d'accordo collo stato 

 attuale di quest'industria. Avendo espresso il parere che convenisse desumere le 

 nuove prescrizioni da una nuova serie di esperienze comparative fra cavi e fili di 

 acciaio esteri e nazionali, mi furono provvisti dalla Direzione suddetta campioni vari 

 di cavi provenienti da fabbriche estere e di fili di Ditte italiane. Con tali campioni 

 eseguii 37 esperienze su cavi ed 803 prove su fili. In seguito, analoghe ricerche feci, 

 sempre per invito della suddetta Direzione, anche su 35 cavi di canapa, alcuni bianchi, 

 altri catramati, di fabbricazione nazionale, effettuando 140 esperienze. 



L'importanza non trascurabile dei risultati ottenuti mi ha indotto a renderne 

 di pubblica ragione almeno una parte, dopo avutane la debita autorizzazione, e di 

 far seguire , i detti risultati da altre ricerche e riflessioni sulla maniera di compor- 

 tarsi dei cavi alle sollecitazioni ripetute, argomento d'interesse nella marina special- 

 mente per i cavi di ormeggio, nei lavori pubblici specialmente per le funicolari. 



Cavi metallici. — I campioni di cavi metallici provennero da quattro rino- 

 mate ditte estere, che distingueremo colle lettere X, Y, Z, W. Da ciascun campione 

 fu tagliato un tratto da servire per la prova del cavo completo, mentre dalla rima- 

 nente parte si trassero i fili da sperimentarsi a tensione, torsione e piegamento. 

 Di regola per ogni cavo si presero tre fili da tre diversi trefoli. 



I campioni di cavi di minor diametro furono presi alla macchina con appositi 

 cunei, mentre per i campioni di diametro maggiore se ne prepararono le estremità 



( 4 ) Cfr. C. Guidi, Prove di resistenza dei cavi metallici della E. Marina Italiana, " Atti della 

 R. Acc. delle Scienze di Torino ,, 1899. 



